Einzelne Mineralien. 



-25- 



Kieselsäure umwandelt. Bisweilen läßt sich noch ein zweiter Knick kon- 

 statieren, der wiederum einer bestimmten Zusammensetzung entspricht. 

 So wie die aus SiCl^ dargestellte Kieselsäure verhält sich auch das aus 

 Olivin gewonnene Produkt. Die aus Anorthit, Wollastonit abgeschiedene 

 Säure hat aber beim ersten Gefällsbruch einen Wassergehalt von 23 7o. 

 was der Formel SiOgHg entspricht. 



Die höheren Kieselsäuren sind beständiger, so daß ihre Zusammen- 

 setzung im lufttrockenen Zustand ermittelt werden kann. 



Anorthit vom Vesuv vom spez. Gew. 2,745 und der Zusammen- 

 setzung SiOg 43,65, AI2O3 35,80, CaO 20,45, Na^O 0,31, Sa. 100,21 wurde 

 gepulvert mit einer hinreichenden Menge konzentrierter Salzsäure in 

 der Kälte behandelt, dann mit Wasser versetzt; es entsteht ein Pulver, 

 das noch die Form und Größe der angewandten Splitter zeigt, ein kleiner 

 Teil (3|-"/o des im. Anorthit enthaltenen Si) geht in Lösung. Beim ersten 

 Wendepunkt zeigt das Pulver das Verhältnis Si : Hg. Wasser berechnet 

 22,98, gefunden 23,12, 23,72. Die kleinste Formel daher: Si03H2 Dichte 

 bei 17" C. 1,813. Lamellen von Anorthit werden von konzentrierter Salz- 

 säure allmählich zersetzt; die entstehende Kieselsäure zeigt die Gestalt 

 des Splitters und ist isotrop. Der Brechungsexponent wurde mit der 

 Immersionsmethode zu 1,44 bestimmt. 



Albit von Morro Velho, Brasilien 8 = 2,627 und der Zusammen- 

 setzung SiO, 68,41, AI2O3 19,80, CaO 0,08, Na,0 11,17, K,0 0,21, 

 Sa. 99,67 wurde in Form feinen Pulvers bei einer Temperatur von 73 bis 

 76" C. von konzentrierter Salzsäure sehr langsam zersetzt (^Dauer der Er- 

 wärmung 500 Stunden bei Anwendung von 0.5 g Albit). Der Rückstand 

 bestand aus isotropen Teilchen und kleinen, noch unzersetzten Resten. Die 

 Menge des unzersetzten Albit wurde aus dem Gehalt von Tonerde und 

 Natron im Rückstand nach der Behandlung mit FH berechnet. Die Albit- 

 säure zeigte im lufttrockenen Zustand ziemlich konstantes Gewicht und 

 bei der Analyse einen Gehalt von 9,98 Wasser, nach Trocknen über 

 Ca Gl, 8,89 Die Formel SigO.H^ verlangt 9,04 Wasser. 



Labradorit von Labrador s = 2,682 , SiOg 55,70, Alg O3 27,87, 

 Fe^Og 0,38, CaO 9,94, Na.3 6,15, K, 0,35, Sa. 100,39. Feines Pulver 

 wurde bei Zimmertemperatur in drei Monaten, bei 73— 76*'in 240 Stunden 

 von konzentrierter Säure zersetzt. In Lösung giagen bei Zimmertemperatur 

 0,97 "/o, bei höherer Temperatur 3,25 "/^ des ganzen Si-Gehaltes. Die ab- 

 geschiedene Kieselsäure hatte einen Wassergehalt von 14,77 — 15,53^/„ im 

 lufttrockenen Zustand entsprechend dem Verhältnis Si^ : , was 15,08 "/n 

 Wasser fordert, und einem Gemisch von gleichen Teilen Albitsäure und 

 Anorthitsäure entspricht: Sig 0. Hg -f 2Si03 H.,. Die Dichte des Rück- 

 standes ist 1,933. Dünne Blättchen von Labradorit werden unter Erhaltung 

 der Form in durchscheinende Kieselsäure verwandelt. Der Brechuugs- 

 exponent war von dem der Anorthitsäure wenig verschieden. Das Pulver 

 löst sich in Natronlauge langsamer als die Albitsäure. 



Leucit vom Vesuv s = 2,469, SiO, 55,25, AI, O3 22,84, CaO 0,11, 

 KgO 20,34, Nag 1,31, Sa. 99,85 wurde in feinem Pulver durch konzentrierte 



